218 



VOGT, STUDIER ÖVER SLAGGCU. 



Fig. 35. 



hed, at de krystallinske partier i nogenhmde MgO-rige emalj- 



slagger bestaar af augit. 



De mikroskopiske pneparater af de emalj agtige dele af 



vore slagger giver i regelen ikke anledning til noget detaille- 



ret studium ^); man har oftest kun for sig en skidden mörk, 



lidet gjennemsigtig masse, som ikke läder sig oplöse xxndcr 



mikroskopet; under krydsede nikols blir feltet ganske mörkt. 



Kun slag no. 15o, fra Dorm^jö, viser mere afveksling. — 



Ved saerdeles staerk forstörrelse kan iagttages, at de egentlige 



emalj partier bestaar af glas, hvori ligger en talrig masse yderst 



smaa, men dog synbare globuliter. Paa enkelte steder er ud- 



sondret leddede krystalliter, der, som det gjengives paa fig. 35, 



altid adskilles fra de egentlige glubulit- 



eller emalj-partier ved en tynd zone af 



aldeles rent o-las; i overensstemmelse 



med de tidligere iao-ttao-elser rörende 



aualoge forholde (se pag. 203) slutter 



vi, at det er de yderst smaa globuliter, 



som paa enkelte steder har koncentreret 



sio- til eller löbet sammen til större, indi- 



vidualiserede krystalliter o: disse bestaar 



af samme substans som globuliterne. — 



Praeparat af emaljslag fra Krvstalliteme viser sig isevnlip- som seks- 

 BormKju (analyse no. 153;, , \ . i i i 



visende krystalliter, om- sidige stjerner, med sekundaer opbygnmg 



givne af glas, og global i- p^rallel de primsre straaler; desuden 

 ter (som i virkeliehedeu ^ ... . ,. . 



er mindre og tils^tede i sees ottesidige stjerner (som rimeligvis 



er fremkomne ved skjsevt skaarne snit) 

 samt mere uregelmfessige dannelser (som 

 Ifengst til venstre paa fig. 35). Krystalliterne er indtil O.i mm. 

 store; tykkelsen af de enkelte stasnger er oftest ca. O.ou.5 mm. 

 Under krydsede nikols viser de kixn en yderst svag veksel 

 mellem graat og sort; nogen stserk indflydelse paa det polari- 

 serede lys finder ikke sted, da individerne er saa yderst smaa. 

 Den eneste slutning, som af de optiske forholde kan dragés, 

 er, at det foreliggende mineral ikke tilhörer det regulaere sy- 

 stem; af opbygningeu kan man forstaa, at det heller ikke kan 

 vaere tetragonalt, men l?engere kan man ikke kommc. 



större antal end paa teg 

 ningen angivet), (-'i'")- 



') Emaljslaggerne holder ikke sjelden mekanisk medrevet kvarts, hvil- 

 ket mineral ikke maa opfattes som udsondret af mässen: i mere ba- 

 siske smeltemasser opsluttes kvartsen let. 



